I9IO. No. 5. UEBER DAS SPINELL : MAGNETIT-EUTEKTIKUM. 5 



Trotz der sehr wechselnden Zusammensetzungen der Muttergesteine 

 ergeben die Titanomagnetitspinellite in den grossen Zügen eine einiger- 

 massen konstante Zusammensetzung, nämlich: 



meist 6—10 Przt., gelegentlich bis 12—15 P"'^'^- Spinell (Pleonast); 



einige Przt. Silikatmineral; 



Rest »Titanomagnetitu ; 



die Kiesmenge ist wechselnd; Apatit ist nur in sehr geringer Menge 

 vorhanden. 



Der Spinell (Pleonast). Vor einigen Jahren habe ich eine Analyse 

 des mit Schwefelsäure-Flusssäure isolierten Spinells aus dem Erz von 

 Soinördal (cfr. der obigen Analyse .\o. i) ausgeführt (s. Zeits. f. prakt. 

 Geol. 1900, S. 237). 



Zu der Analyse wurden nur 0.35 gr. eingewogen. Gefunden wurden 

 24.68 Przt. P^CoOj, was als FeO und FcoO^ berechnet worden ist, so 

 dass die Analj'se der Formel RO . R.2O3 entspricht. — Chrom fehlte 

 völlig oder war nur in so kleiner Menge vorhanden, dass die Soda- 

 schmelze bei der Aufschliessung von 0.35 gr. nicht mal gelb wurde. — 

 Ganz wenig Titan w-urde nachgewiesen. 



Spinell von Soinördal. Anal. No. 8. 



(^)uotientwerle. 



Al.,03 61.8 o/o 0.605 l , 



t 0.634 

 FeoO, 4-6 » 0.029 j •'^ 



FeO 18. 1 » 0.252 j 



MnO 1.05 » 0.015 I 0.632 



MgO 14-75 » 0-365 f 



Sum 100.3 " 0- 



Unter der \'oraussetzung, dass die geringe Menge von MnO zu FeO 

 umgerechnet wird und ferner, dass nur die Komponenten MgAloOj, 

 FeAl204 und FeFe.j04 vorliegen, berechnet sich die Zusammensetzung: 



MoleUularprocent. 



0.730 MgAloO^I 57.8 «'o MgALO^ 



0.476 FeAl204 I oder 37.6 » FeALO^ 

 0.058 FeFeo04 J 4-6 >■ FeFe.304. 



Unser Spinell ist somit ein Aluminat mit nur einer untergeordneten 

 Beimischung von Ferrât (FeFe.04 nebst MgFei04). Weil MgAL04 über 

 FeAl204 überwiegt, ist der Spinell als Pleonast zu bezeichnen. 



